( 453 ) 

 fer contient toujours de faibles proportions de carbone, mais elles sont si 

 faibles, qne ce même fer, fondu dans nn creuset, ne roche jamais, c'est-à- 

 dire ne |)roduit pas d'oxyde de carbone en quantité sensible; et d'ailleuis, 

 il est facile de se pi'ocnrer ([uelques grammes de 1er jîiir. I,es étincelles 

 que donne ce fer sont presque aussi belles que celles de l'acier. » 



M. H. Sainte-Claire Deville ajoute les remarques suivantes : 



« Les observations mentionnées dans la Note de M, le conunandaiit 

 Caron n'uifirment en lien ce cpiej'ai publié sur la cause de la foi-mation des 

 étincelles dans les bains métalliques. 



» Je uie suis préoccupé de la cause motrice qui peut transpoi'ler souvent 

 à de grandes distances des masses liquides de {onle ou de fer. Je n'ai trouvé 

 cette cause que dans le fait du dégagement d'un gaz. 



» Que ce gaz soit de l'oxyde de carbone et de l'hydrogène, comme l'a 

 démontré M. Cailletet [Comptes rendus, t. LXI, p. 85o), ou de l'oxyde de 

 carbone se formant d'iuie manière conslanle et régulière, connue M. Caron 

 le suppose, cela ne change rien à mes conclusions. » 



CHIMIE. — Sur C oxydation du fer. Note de M. P.-C. Calveiît. 



« Les recherches que j'ai l'honneur de présenter à l'Académie m'ont été 

 suggérées par une question qui m'a été faite ])ar sir Charles Fox, l'ingé- 

 nieur du Palais de Cristal pour l'Exposition de j85i, savoir: « Quelle est 

 la composition de la rouille? « Afin de pouvoir y répondre, j'ai analysé de 

 la rouille recueillie loin de tout centre nuinufacturier, et l'on observera 

 que sa com])osilion est plus compliquée que celle qu'on lui attribue dans 

 les ouvrages de Chimie. 



» L'analyse d'im spécimen de rouille pris, par sir Charles Fox, sur les 

 parois extérieures du pont tubulaire, à Conway, et celle de rouille recueillie 

 à Slangollen ont donné les résultats suivants : 



•t>^ 



Sesquioxydc 93,094 9^)900 



Protoxyde (le fer 5,8 10 6,177 



Carbonalc lie ])rotoxyile de fer. . . 0,900 0,617 



Silice 0)>9fi 0,121 



Ammoniaque trace trace 



Carbonate de chaux.. » o,2g5 



100 ,000 100 , ion 

 C. R. 1870, i" Semeslre. (T. LXX, N» 9.) 60 



